92 0. Mügge, Die Kristallform und Deformationen des Bischofit 



tung der Deformation Schwierigkeiten bereitete, wurden die 

 nach Rammelsberg 1 mit dem Magnesmmcliloridhexahj T drat iso- 

 morphen, analogen Verbindungen Co Cl 2 . 6 H 2 und Ni Cl 2 . 6 H 2 

 mit in den Kreis der Untersuchung gezogen, da sie weniger 

 zerfließlich sind. Sie gehen in der Tat ebenfalls Defor- 

 mationen ein; indessen zeigte der weitere Gang der Unter- 

 suchung, daß die Annahme einer Isomorphie doch nicht be- 

 rechtigt ist, die Deformationen auch anderer Art sind. 



1. Bischofit. 



Von MgCl 2 .6H 2 sind bisher anscheinend nur künst- 

 liche Kristalle, und zwar von Marignac 2 gemessen; indessen 

 war er genötigt, die Kristalle mit einem Firnis zu überziehen, 

 so daß seine Messungen nur rohe sind. Immerhin scheint 

 aus dem Vergleich der unten aufgeführten Winkel hervorzu- 

 gehen , daß diese künstlichen Kristalle mit den natürlichen 

 übereinstimmen. Die künstlichen Kristalle sind nach Marignac 

 monoklin, prismatisch durch {110} und {100} , am Ende mit 

 Flächen einer prismatischen Form, die als (111) genommen 

 wurde und mit schmalen Abstumpfungen {130} . {310} und 

 {221}, die aber nicht durch Messungen belegt sind und also, 

 zumal angesichts der leichten Deformierbarkeit der Kristalle, 

 als unsicher gelten müssen. Marignac betrachtet übrigens 

 die Kristalle als durchaus nicht isomorph mit den genannten 

 Kobalt- und Nickelsalzen 3 . 



Körner des Salzes frei an der Livft liegen zu lassen und nur dann zu 

 arbeiten, wenn ihre Oberfläche auch bei längerem Verweilen in der Nähe 

 nicht feucht werden, oder wenn auf ihnen vorhandene Tröpfchen eintrocknen; 

 zeigen sich solche Tröpfchen auf den Kristallflächen nach dem Zerkleinern 

 der körnigen Massen, so darf man sie nicht abwischen, sondern muß sie 

 eintrocknen lassen. Die Kristalle müssen auch die Temperatur des Arbeits- 

 zimmers angenommen haben , da sich sonst leicht Feuchtigkeit auf ihnen 

 niederschlägt, man bewahrt sie daher am besten an einem etwas warmen 

 Ort luftdicht verschlossen auf. Jeder Versuch bei nebeligem oder gar 

 regnerischem Wetter, wenn auch in stark geheiztem Zimmer, zu arbeiten, 

 strafte sich durch den Verlust der Kristalle. 



1 Krist.-phys. Chemie. I. p. 264. 1881. 



2 Ann. d. mines. 9. 1 ff. 1856. Oeuvres I. p. 433. 



3 Die künstlichen Kristalle von MgCl 2 .6H 2 sind anscheinend als 

 nicht identisch mit den natürlichen betrachtet worden. Dana (Syst. p. 176) 



